Genaue Bestimmung des Eisens. 155 
phat zugesetzt hatte. Die Menge des Kalkphosphats 
wurde nach der Ausbeute des Minerals berechnet, so dass 
1 Proc. Phosphor in die Schmelze eingeführt werden 
konnte. Bei Reduction mit 15 Proc. Kieselsäure enthielt 
das Eisen 0,92 Proc. Phosphor, bei Reduction mit 10 Proc. 
Kieselsäure 0,89, mit 5 Proc. Kieselsäure 0,87, ohne Zu- 
schlag 0,85, bei Zuschlag von 5 oder 10 Proc. Kalkcar- 
bonat 0,82 Proc. Phosphor. 
Da es demnach kein Mittel zu geben scheint, dem 
Eisen den Phosphor zu entziehen, und da die Schmelze 
sich stets mit dem Phosphor verbindet, wenn sie ihn trifft, 
so muss Alles vermieden werden, was die Einführung 
des Phosphors in das Eisen veranlassen kann. Darunter " 
befindet ein allgemein wenig beachteter, aber dennch 
sehr wichtiger Gegenstand, die chemische Zusammen- 
setzung der vegetabilischen Brennmaterialien. Fast alle 
Holzarten enthalten Phosphor und auch alles aus Mineralien, ; 
die keine Spur Phosphor enthalten, mit Holz gewonnene } 
Eisen enthält nach Karsten mindestens 0,2 Proc.Phosphor. 
In solcher Menge ist der Phosphor nicht schädlich, eben- A 
. 80 bei Gegenwart von 0,5 Proc.; enthält das Eisen ber 
0,7 Proc., so kann man es schon zerschlagen, wiewohl ge 
noch bis zum rechten Winkel umgebogen werden kann. 
Es ist also von der grössten Wichtigkeit, nie Kohlen n- 
zuwenden, welche den Phosphorgehalt des Eisens auf 07° 
Procent bringen können. Die verschiedenen Holzarten 
enthalten verschiedene Mengen Phosphor, nicht alleinnach 
der Art des Bodens, sondern unabhängig davon auch nach 
der Species.. (Compt.rend. 1863. — Chem. Centrbl. 1864. 12.) 
| BD: 
Genaue Bestimmung des Eisens. 
Fr. Mohr hat die früher von ihm angegebene Methode 
der Eisenbestimmurg mittelst Jodkaliums und unterschwef- 
ligsauren Natrons jetzt in folgender Weise vervollkommnet. 
Die salzsaure Lösung des Eisens wird durch Zusatz 
kleiner Mengen von chlorsaurem Kali zur kochenden Flüs- 
sigkeit vollständig oxydirt, wobei man das Verspritzen 
‘ von Eisenchlorid durch Aufsetzen eines mit Glassplittern 
gefüllten Trichters auf die Flasche verhindert. Zur Prü- 
fung auf Eisenoxydul breitet man einen Tropfen Ferrid- 
eyankaliumlösung auf einem Porcellanteller aus und be- 
tupft diese Stelle mit der Spitze eines in die Eisenlösung 
ganz leicht eingetauchten Glasstabes. Wenn keine 
blaue Färbung mehr auftritt, entfernt man das überschüs- 
+ Na 
Dh ; / 4 Be’, 
run; 2 
Ys , DEE 
Es VER A f wf na ne 
